50钢(860℃空冷)的金相图
图1 500×
图号:图1
材料:50钢
工艺情况:热轧钢板,加热至860℃保温后空冷
浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液浸蚀
组织说明:显微组织为灰黑色细片状珠光体及20%~30%的白色铁素体,沿晶界分布。晶粒度为7~8级,细晶粒。
热轧钢板,经860℃正火后,消除了热轧状态的粗晶粒,同时铁素体所占的面积比例也提高,所以正火状态比之热轧状态有着更好的塑性和韧性。
钢的正火是将钢加热到全部奥氏体的温度(AC3或Acem以上30~50℃),经保温后空冷获得细珠光体的热处理工艺。这是最经济也是最简单的一种热处理,目的是使晶粒细化,组织均匀,可作为淬火前的预备热处理。对有些普通结构零件,正火也可作为最后热处理。